12 



Th. Vogt, Über die Flußspat- Yttrofluoritgruppe. 



Dünnschliff mit 60% Y F3 zeigt 1. isotrope Kristallskelette und 

 2. eine anisotrope Zwischenmasse, die sich als einachsig und 

 optisch -r- erwies. Die Lichtbrechung der ersteren ist schwächer 

 als diejenige der letzteren. Der Dünnschliff mit 75 % Y F3 

 zeigt ein wenig isotrope Substanz und überwiegend anisotrope 

 Kristallskelette, einachsig und optisch mit einer schwachen 

 Doppelbrechung. Die Kristall skelette sind sehr fein struiert. 

 Der Dünnschliff mit 90 % YF3 zeigt grobe, anisotrope Skelette, 

 einachsig und optisch -h, mit tu > 1,54 und s ^ 1,54. Ein Schnitt 

 senkrecht auf die Hauptachse zeigt Äste, die einen Winkel von 



60^ bilden, und deshalb auf das hexagonale (trigonale) System 

 hindeuten. Der Dünnschliff mit 100 % Y F3 war ganz unerwartet 

 verschieden von den übrigen, indem er von zweiachsigen Blättern 

 aufgebaut ist. Die Blätter sind optisch neutral mit 2 V = etwa 90^ 

 und mit deutlicher Achsendispersion. 



Wir werden die CaFg-Seite des Diagramms etwas näher be- 

 handeln. Die Schliffe zwischen % und 40 % Y F3 zeigen völlig 

 homogene reguläre Kristalle, und deuten deshalb auf Mischkristalle 

 zwischen den erwähnten Grenzen. Die Lücke der Mischkristallreihe 

 fängt zwischen 40 % und 60 % Y F3 an, sagen wir mit einer sehr 

 groben Annäherung bei etwa 50% YF3. Die Schmelzkurve zeigt 

 bei etwa 20 % YF3 ein Maximum, das allerdings wenig ausgeprägt 

 ist. Entweder kann hier eine Doppelverbindung vorliegen 



